8&7 



omschreven. Hetzelfde is het geval met het kwalitatief onder- 

 zoek en het verhouden van dezen erts voor de blaasbuis. Van 

 de meer kompakte stukken is het koper kwantitatief bepaald. 

 Van 25 grm. verkreeg men 4,566 grm. koperoxyde, dat is voor 

 100 grm. erts 18,264 grm., waarin bevat zijn 14,582 grm. 

 koper — een resultaat, hetwelk met dat van het voorgaande 

 zeer overeenkomt, zoodat hij met voordeel ter uitsmelting van 

 koper kan dienen. 



ode soort, afkomstig van Batoe tiga, laras Soelit ajer , 

 distrikt XX Kottas. 



Deze erts heeft een meer verweerd voorkomen en eene 

 grijze grondkleur met violetachtig graauwe en groene tinten. 

 Hij komt in een kwalitatief opzigt met de bovenbeschreven ert- 

 sen overeen, doch bevat wat minder koper, want van 25 grm. 

 van de kompaktere stukken zijn verkregen 3,83 grm. " .^per- 

 oxijde, beantwoordende aan 15,32 ten honderd erts, waarin 

 bevat zijn 12,231 grm. koper. 



4de soort. Koper erts ter uitsmelting toebereid. 



Deze toebereiding geschiedde hoogstwaarschijnlijk door stam- 

 pen en wasschen van den natuurlijk voorkomenden erts, waar- 

 van monsters waren bijgevoegd; ik heb 50 grm. van den ter 

 uitsmelting toebereiden erts evenzoo behandeld, als zulks boven 

 reeds is aangehaald, en 23,411 grm. koperoxijde verkregen, 

 dat is voor 100 grm. erts 46,822 grm., waarin zijn bevat 

 37,383 grm. koper. 



De uitsmelting van den erts is niet moeijelijk; het koper is 

 bijna scheikundig zuiver, hetwelk uit een staatje koper, uit 

 dezen erts gesmolten, voldoende is gebleken. 



